Ueber Zinkoxydkrystalle von der Falvahütte in Oberschlesien. 
57 
Doppelbrechung wurde an einem nach der Basis tafeligen Krystall, 
der ein völlig ungestörtes Achsenbild lieferte, als positiv beobachtet, 
wie dies auch Rinne (1. c.) an Krvstallen von Fischbach bei Saar- 
brücken festgestellt hatte. 
Die Beziehungen des Zinkites zum Wurtzit sind schon wiederholt 
eingehend erörtert worden. Bereits 1894 hat Rinne (Zeitsclir. f. phys. 
Chemie. 14. p. 524) die Behauptung von Retgers, daß zwischen 
beiden nur der Einfluß der krystallo-chemischen Einfachheit herrsche, 
widerlegt. Derselbe Forscher (Zeitsclir. f. phys. Chemie. 16. 1895. 
p. 541) hat auch Retgers’ Behauptung, daß die Wurtzitgruppe 
allgemein als rhomboedrisch angenommen werde, zurückgewiesen. 
Nach den Untersuchungen von Foerstner (Zeitsclir. f. Kryst. 
5, 363) und Hautefeuille (Compt. rend. 1881. 93. 824) am 
Wurtzit, von Mügge (N. Jahrb. f. Min. etc. 1882. IT. 18) am 
Greenockit, von Busz (N. Jahrb. f. Min. etc. 1895. I. 119) am 
Breithauptit und von A. Sachs (Sitzungsber. der Kgl. preuß. Akad. 
d. Wissensch. zu Berlin. 1902. XXXVI) am Rotnickelkies gehören 
die 4 genannten Minerale als hexagonal- (nicht trigonal-)hemimorph 
zusammen , während der Millerit-Beyrichit (vergl. Laspeyres in 
Zeitsclir. f. Kryst. 20. 1892. p. 545) infolge der rhomboedrischen 
Form und Spaltbarkeit isoliert steht. Daher hat Rinne (N. Jahrb. 
f. Min. etc. 1894. I. p. 1 — 55) auch den Millerit in seinen rhom- 
boedrischen Arsentypus, die andern eben genannten Mineralien in 
den vorwaltend nicht rhomboedrischen Magnesiumtypus gestellt, zu 
dem auch das Zinkoxyd zu rechnen ist. Das von Rinne am Zink- 
oxyd berechnete Achsenverhältnis a:c = 1 : 1,6219 gleicht fast 
vollkommen dem des Greenockites (1 : 1,6218). Das an den Kry- 
stallen der einen Stufe von mir berechnete Verhältnis 1 : 1,59640 
bringt das Zinkoxyd in sehr nahe Beziehung zum Wurtzit 
(1 : 1,6006). Es gleicht fast völlig dem Achsenverhältnis des in 
dieselbe isotype Reihe gehörigen Jodcadmiums CdJ 2 (1 : 1,5940), 
ebenso wie das an den Krystallen der zweiten Stufe von mir am 
Zinkoxyd beobachtete Achsenverhältnis 1 : 1,64470 nicht nur dem 
des Rotnic.kelkieses (1 : 1,6389), sondern auch dem des Magnesiums 
(1 : 1,6391) und des Jodsilbers AgJ (1 : 1,6392) sehr nahe steht. 
